26 
П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
На слѣдующій день выпало 0,3345 гр. NaC10 3 исключительно тетраэдрическихъ 
кристалловъ, представляющихъ комбиваціи {111}, {100} и {ПО}. Грани {100} замѣтно 
развиты слабѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ случаѣ. Грани {110} не обнаруживают^ 
никакихъ измѣнеиій. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 . 7Н 2 0 осталось 9,184 гр. NaC10 3 . 
Шявленіе На слѣдующій день выпало 0,414 гр. NaC10 3 таюке исключительно тетраэдрическаго 
новой комби- ., , 
націонной габитуса. Въ отличіе отъ предшествовавшаго опыта кристаллы 1) представляютъ даль- 
Ф нТкристалѴ нѣйшее умевьшеніе развитія граней {100}; нѣкоторые кристаллы совсѣмъ не имѣютъ 
лахъШСіо 3 . эхихъ граней; 2) появляется новая комбинаціонная Форма {111} въ видѣ маленькихъ 
искривленныхъ площадокъ или въ видѣ углубленій. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 8,770 гр. NaC10 3 . 
Ходъ и кри- Если опредѣлить количества выдѣлившихся кристалловъ въ послѣдовательныхъ Фрак- 
вая кристал- 
лизаціи. щяхъ въ теченіе однихъ сутокъ, то получимъ: 
1) 
1,061 
7) 
0,646 
13) 
0,586 
2) 
0,579 
8) 
1,1765 
14) 
1,0985 
3) 
0,549 
9) 
0,088 
15) 
0,540 
4) 
0,142 
10) 
0,7145 
16) 
0,334 
5) 
1,1865 
И) 
1,724 
17) 
0,414 
6) 
0,010 
12) 
1,820 
Графически указанный ходъ кристаллизаціи можетъ быть представленъ въ слѣдую- 
щемъ видѣ (фиг. 5): 
Здѣсь любопытно то обстоятельство, что наибольшія и рѣзкія паденія и подъемы кри- 
вой совпадаютъ съ моментами измѣненія кристаллическаго габитуса. Такъ вначалѣ кристал- 
лизаціи кривая постепенно опускается и въ моментъ выдѣленія тетраэдрическихъ кристалловъ 
достигаетъ самаго большаго паденія (4). Послѣ этого следующая Фракція дала опять куби- 
ческіе кристаллы, что отразилось на максимальномъ подъемѣ кривой (5). Слѣдующая 
Фракція снова дала тетраэдрическіе кристаллы (6), что сопровождается вторымъ макси- 
мальнымъ паденіемъ. 
Новый в. значительный подъемъ (12) соотвѣтствуетъ смѣнѣ тетраэдрическаго и кубо- 
тетраэдрическаго габитуса кубо-тетраэдрическимъ (съ весьма малымъ колпчествомъ тетра- 
эдрическихъ). Послѣдній конецъ, представляющій общее паденіе, соотвѣтствуетъ періоду 
выдѣленія тетраэдрическихъ кристалловъ. Даже появленіе новой комбинаціонной Формы 
{111} отмѣчается слабымъ подъемомъ кривой (17). 
Кристалли- Для того, чтобы прослѣдить ходъ кристаллизаціи смѣсп NaC10 3 и NiS0 4 . 7Н 2 0 въ 
зація смѣси f _ . ° _ _ 
NaCio 3 и меньшихъ отношеніяхъ, чѣмъ это было въ предшествовавшемъ опытѣ, взято 27 к. с. насы- 
в^отноше? Щ еннаго раствора NaC10 3 , въ которыхъ содержалось около 17,5 гр. солп. Къ раствору 
^ъ^мень- прибавлено 4 гр. свѣжей кристаллической соли NiS0 4 .7H 2 0. Произошло полное раство- 
реніе съ образованіемъ небольшой мути. Такимъ образомъ въ растворѣ находилось на 1 гр. 
NiS0 4 .7H 2 0 около 4,4 гр. NaClO... Растворъ оставленъ при t° 16 — 17° С, 
